SÉANCE DU 25 JUILLET igo^. 29I 



qui peut servir à terminer le polissage doivent être considérés au même 

 titre, c'est-à-dire comme deux corps A et B dont les couches superficielles 

 se pénètrent sous pression et s'entraînent mutuellement quand on fait 

 tourner le polissoir. Si les deux corps étaient équivalents, la surface de A 

 serait incrustée par B et celle de B par A jusqu'à ce que l'équilibre s'établît. 

 Mais si la pénétration de B par A est moins facde que celle de A par B, ce 

 que l'on réalise en rendant B suffisamment meuble, B pourra entraîner 

 d'une façon continue les molécules de A qui le pénètrent sans que la réci- 

 proque soit vraie. On dit alors que le corps A est le corps poli et B, qui se 

 charge de A, est le corps polissant. 



» Mais, si cette théorie est exacte, il doit être possible d'intervertir les 

 rôles et l'on y réussit en effet, bien souvent sans le vouloir, en modifiant 

 l'un des facteurs du polissage, humectation, pression, vitesse, pour un 

 système donné. 



» Ainsi, quand on polit le fer avec l'alumine préparée suivant les indications de 

 M. Le Chatelier, il suffit que la pâte soit trop sèche pour que l'on fixe sur le métal des 

 traînées d'alumine que l'essuyage ne détache nullement. On se débarrasse de cette 

 pellicule en continuant le polissage après pulvérisation d'eau. 



» L'incrustation du fer par le rouge est beaucoup plus facile encore et plus profonde. 

 Quand on laisse l'humidité manquer, la surface métallique prend à l'œil un aspect 

 opalescent en lumière verticale et montre en lumière oblique les couleurs des lames 

 minces. En même temps, la préparation, regardée sous le microscope à l'aide du prisme 

 de Nachet, est peu réfléchissante. Après une attaque éliminant l'oxyde de fer, le métal 

 reste très granulé et sombre. 



» On pourrait citer beaucoup d'autres exemples semblables. 



» En pratique, celte incrustation du corps à polir se présente comme un accident, 

 comme une interversion des rôles résultant d'une négligence technique. Mais cet 

 accident peut être utilisé et fournir une méthode d'investigation. 



» Dans un alliage mélange de plusieurs phases, l'acier par exemple, dans des condi- 

 tions déterminées, une des phases, la cémentile, peut être polie par le rouge sec qui 

 incruste la ferrite. M. Arnold s'est déjà servi de ce procédé pour résoudre la perlite. 



» Le feutre commun du commerce polit la perlite en bloc et incruste légèrement la 

 ferrite, mais non uniformément. Certains grains, d'orientation cristalline convenable, 

 sont mieux polis que d'autres. 



» Ceci nous apprend que la méthode par incrustation pourra différencier 

 non seulement deux phases de duretés très différentes, mais encore les 

 différents grains d'une même phase. Nous y avons réussi, pour le fer et 

 l'acier, avec le rouge au sulfate sec sur velours de coton lessivé et sec, en 

 réglant convenablement la pression et la vitesse. Le polissage ainsi pratiqué 

 produit une usure différentielle des grains suivant leur orientation cristal- 



